Dodatky k studiím o miniu a soubor výsledků. 3 



Přítomnost kysl i č n í k u s t ř íbrn a té h o n e- 

 působí škodně na ton barvy minia. 



Pokusy o vlivu vizmutu. 



Podobně jako předešle*) zde připraveny pomocí louhu 

 draseluatého ssedliny, promyty, usušeny a při stejné teplotě 

 rozloženy v elektrické peci Hereusóvě. Ukázalo se, že p ř í- 

 t o m n ý kysličník viz m u t o v ý (v množstvích 2,4; 1,2 

 «"• 0,02%) nesnižoval patrnou měrou obsah na 

 Pb 3 Ö 4 , za to však barva miniabylajím poškozena 

 odstínem do hnědá. 



Pokusy o vlivu zinku. 



čistý roztok dusičnanu olovnatého a směs jeho s rozto- 

 kem dusičnanu zinečnatého sražen roztokem uhličitanu dra- 

 seluatého, uhličitany promyté při stejné teplotě rozloženy pří- 

 mo v peci v proudu vzduchu a při zvýšené teplotě zahřívány 

 v kyslíku po stejnou dobu. Skýtal pak za stejných podmínek 



čistý PbO 



PbO se 



preparát s 



94,9% Pb 3 4 



1,3% ZnO 



80,4% Pb 3 4 



62,5% » 



0,5% » 



60,6% » 



19.6% » 



0,1% » 



19,3% » 



Nalezeny tedy vždy nižší výsledky. Výjev 

 tento jest asi v souvislosti s obalováním a »zamazáním« po- 

 vrchu reagujícího PbO. 



Nepozorováno poškození odstínu barvy. 



Pokusy o vlivu železa i mědi 



ukázaly za podobných okolností, že nestává žádného 

 urychlujícího li činku za jejich přítomnosti, při 

 větších koncentracích poškozuje se ton pre- 

 parátu. 



Kysličník antimonový choval se podobně jako 



•) Roztoky tu okyselovány stejným množstvím kyseliny du- 

 sičné, by zabráněno hydrolyse a udrženy čiré. 



1* 



